The use of gamma rays in studying the homogeneity of the alloy (AL-Co-Ni) reinforced with chromium oxide

Keywords: Compounds, homogeneity, gamma rays, chromium oxide, alloy [Cr2O3+Al+Co+Ni]

This research deals with the preparation number of composite materials by casting the base alloy (Al-Co-Ni) by adding chromium oxide (Cr2O3) as reinforcement material, by weight ratios of (5, 10, 15 wt%) for the base alloy, with heat treatment of the prepared alloys. The basic alloys and composite materials were prepared by using solution casting method and manual mixing method to disperse reinforcement grains in the base alloy floor and with pressure of 5 ton in purpose of forming. The materials were melted and poured into molds and suddenly cooled in cold water, after the molten samples were frozen. The attenuation factor of gamma rays was founded the prepared alloys and their homogeneity was examined by shining a narrow beam of single energy gamma rays emitted from the radiating source ( 137 Cs) with different energies (511, 662, 1173, 1284, 1333) keV respectively, gamma ray system (UCS-20) was being used which bounded to NaI(Tl) scintillation detector. The homogeneity of base alloy and composite material was determined by studying the contrast of gamma ray intensity, the linear attenuation coefficient at seven different locations at any samples and the percentage standard deviation. The results showed that the highest value of the linear attenuation coefficient was 0.252 mm -1 for sample [5%Cr2O3+Al+Co+Ni] with the energy (511 keV) and that the lowest value for the ratio of linear attenuation coefficient was 0.062 mm -1 at the energy of sample [15%Cr2O3+Al+Co+Ni] with the energy (1333 keV) indicating that the homogeneity of the sample [15%Cr2O3+Al+Co+Ni] at energy (1333 KeV). 

∆ I (%) = I ′ -I I ′ × 100% …….(2) .4 ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫تباين‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ µ ‫العالقة‬ ‫باستعمال‬ (1) . ‫قيم‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫تجانس‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫ويمكن‬ µ ‫قيمها‬ ‫معدل‬ ‫مع‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫اقع‬ ‫المو‬ ‫في‬ µ ′ ‫النسبة‬ . ‫المادة‬ ‫لتجانس‬ ‫المئوية‬ ∆ µ (%) ‫هي‬ ] 11 [ : ∆ µ (%) = µ ′ -µ µ ′ × 100% … … . (3) .5 ‫ي‬ ‫المعيار‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫التوهين‬ ‫لمعامل‬ ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ σ(µ) ‫اآلتية‬ ‫العالقة‬ ‫باستعمال‬ ] 11 [ : ∆ ....... (4) 0.5 1)] - /(N 2 ) µ ′ - ( µi ∆ (µ) = [ ‫إن:‬ ‫إذ‬ µi - ‫الموقع‬ ‫عند‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ i µ ′ - ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫معدل‬ N - ‫المادة‬ ‫في‬

5 .

 5 ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫للمادة‬ ‫الموقع‬ ‫مع‬ ‫التوهين‬ ‫ومعامل‬ ‫الشدة‬ ‫في‬ ‫للتباين‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫يوضح‬ ‫المعاملة‬ ‫قبل‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫ولطاقات‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ +Al+ ‫شدة‬ ‫تباين‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫تجانس‬ ‫درجة‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫اإلنحر‬ ‫و‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ . -2 ‫ا‬ ‫األساس‬ ‫للسبيكة‬ ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫ومعامل‬ ‫الشدة‬ ‫في‬ ‫للتباين‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫قيم‬ ‫أكثر‬ ‫أصبحت‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫مما‬ ‫اطئة‬ ‫الو‬ ‫الطاقات‬ ‫ية.‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫المعاملة‬ ‫بعد‬ ‫للعينة‬ ‫العالية‬ ‫الطاقات‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يكن‬ 




  




  


‫استخدام‬ ‫أشعة‬ ( ‫السبيكة‬ ‫تجانس‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫كاما‬ AL-Co-Ni ‫المقواة‬ ) ‫بأوكسيد‬ ‫الكروم‬ 1 ‫محمد‬ ‫رابح‬ ‫ليث‬ . 2 ‫رسول‬ ‫احمد‬ ‫رعد‬ ، 3 ‫حسين‬ ‫خطاب‬ ‫علي‬

  ‫حقول‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫مطلقة‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫توفر‬ ‫لما‬ ‫اإلشعاع‬ ‫من‬ ‫الحماية‬ ‫وسائل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذه‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫خارج‬ ‫المحددة‬ ‫الجرعة‬ ‫معدل‬ ‫وعلى‬ ‫للمصدر‬ ‫اإلشعاعي‬ ‫النشاط‬ ‫و‬ ‫وطاقاتها‬ ‫اإلشعاعات‬ ‫نوع‬ ‫على‬ ‫وسمكه‬ ‫الدرع‬ ‫مادة‬ ‫نوع‬ ‫الدرع‬ ‫هذا‬ ‫توهين‬ ‫عملية‬ ‫تعتمد‬ . ‫األشعة‬ ‫ا‬ ‫لكهرومغناطيسية‬ ‫كونها‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اإلشعاعية‬ ‫للحزمة‬ ‫الهندسي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫األشعة‬ ‫هذه‬ ‫تأثير‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫أهمية‬ ‫الخطي‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫توهين‬ ‫لمعامل‬ ‫إن‬ . ً ‫هندسيا‬ ‫منتظمة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منتظمة‬ ‫الناتج‬ ‫الخطر‬ ‫ومنع‬ ‫اإلشعاعي‬ ‫للتعرض‬ ‫األمن‬ ‫المستوى‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلشعاعية‬ ‫الجرعة‬ ‫وحسابات‬ ‫المادة‬ ‫التعرض‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫المطلوب‬ ‫الوزن‬ ‫لتحديد‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ً ‫قطعا‬ ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫قطعت‬ ‫إذ‬ ‫المعدنية،‬ ‫بالسباكة‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫المادة‬ ‫حضرت‬ ‫الذي‬ ‫بائي‬ ‫الكهر‬ ‫الفرن‬ ‫داخل‬ ‫ووضعت‬ ‫بودقة‬ ‫داخل‬ ‫الموزونة‬ ‫القطع‬ ‫وضعت‬ ‫التقوية،‬ ‫لمادة‬ ‫ني‬ ‫الوز‬ ‫الكسر‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ 


	1 ( ‫األساس‬ ‫للسبيكة‬ ‫السباكة‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تحضير‬ ‫البحث‬ ‫يتناول‬ ، 2 ، 3 ‫الصرفة,‬ ‫للعلوم‬ ‫التربية‬ ‫كلية‬ ‫الفيزياء,‬ ‫قسم‬ ‫الموصل‬ ‫جامعة‬ ‫العراق‬ , ‫الخالصة‬ Al-Co-Ni ‫الكرو‬ ( ‫م‬ 3 O 2 Cr ‫نية‬ ‫وز‬ ‫وبنسب‬ ‫تدعيم‬ ‫كمادة‬ ) ) wt% 15 10, (5, ‫ية‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫المعالجة‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫مع‬ ‫األساس،‬ ‫للسبيكة‬ ‫أوكسيد‬ ‫بإضافة‬ ) ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫األساسية‬ ‫السبائك‬ ‫ضرت‬ ُ ‫ح‬ ‫ة.‬ ‫المحضر‬ ‫للسبائك‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫باستخدام‬ ‫معها‬ ‫المحلولية‬ ‫السباكة‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫الخلط‬ ‫يقة‬ ‫وطر‬ ‫وبضغط‬ ‫القاعدة‬ ‫سبيكة‬ ‫أرضية‬ ‫في‬ ‫التسليح‬ ‫حبيبات‬ ‫يق‬ ‫لتفر‬ ‫اليدوي‬ 5ton ‫في‬ ‫وصبها‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫صهر‬ ‫تم‬ ‫التشكيل،‬ ‫لغرض‬ ‫بعد‬ ‫البارد،‬ ‫الماء‬ ‫في‬ ‫مفاجئ‬ ‫بشكل‬ ‫يدها‬ ‫وتبر‬ ‫الب‬ ‫قو‬ ‫ة.‬ ‫المصهور‬ ‫العينات‬ ‫تجميد‬ ‫معامل‬ ‫إيجاد‬ ‫تم‬ ‫ال‬ ‫توهين‬ ‫أل‬ ‫ضيقة‬ ‫حزمة‬ ‫تسليط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تجانسها‬ ‫درجة‬ ‫وفحص‬ ‫ة‬ ‫المحضر‬ ‫للسبائك‬ ‫گاما‬ ‫شعة‬ ‫المشع‬ ‫المصدر‬ ‫من‬ ‫المنبعثة‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫من‬ ‫الطاقة‬ ‫أحادية‬ (137Cs) ‫مختلفة‬ ‫وبطاقات‬ (511,662,1173,1284,1333) KeV ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫منظومة‬ ‫باستعمال‬ ‫الفحص‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تم‬ ‫إذ‬ ‫الي،‬ ‫التو‬ ‫على‬ ( UCS-20 ) ‫ألوميضي‬ ‫بالكاشف‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ NaI(Tl) . ‫حددت‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫تجانس‬ ‫درجة‬ ‫لإلنح‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫اقع‬ ‫مو‬ ‫سبع‬ ‫في‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫ومعامل‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫شدة‬ ‫تباين‬ ‫المعياري.‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫النتائج‬ ‫بينت‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫لمعدل‬ ‫قيمة‬ ‫أعلى‬ ‫أن‬ ‫كانت‬ 1 -0.252mm ‫للعينة‬ +Al+Co+Ni] 3 O 2 Cr 5% [ ‫نية‬ ‫الوز‬ ‫النسبة‬ ‫ذات‬ 5w% ‫الطاقة‬ ‫عند‬ ( (511KeV ‫كانت‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫لمعدل‬ ‫قيمة‬ ‫أقل‬ ‫أن‬ ‫و‬ 1 -0.062mm ‫الطاقة‬ ‫عند‬ ( eV K 1333 ) ‫للعينة‬ +Al+Co+Ni] 3 O 2 [15%Cr ‫للعينة‬ ‫التجانس‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫داللة‬ , +Al+Co+Ni] 3 O 2 [15%Cr ‫الطاقة‬ ‫عند‬ ( 1333 KeV ( . ‫الدالة:‬ ‫الكلمات‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ , ‫التجانس,‬ ‫السبيكة‬ ‫الكروم,‬ ‫اوكسيد‬ ‫كاما،‬ ‫اشعة‬ +Al+Co+Ni] 3 O 2 [Cr ‫المقدمة‬ ‫المدني‬ ‫و‬ ‫الصناعي‬ ‫التطور‬ ‫أدى‬ ‫لقد‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫إليجاد‬ ‫الحاجة‬ ‫الى‬ ‫وخفة‬ ‫الكلفة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫نوعية‬ ‫اصفات‬ ‫مو‬ ‫ذات‬ ‫الوزن‬ ‫في‬ ‫لوحظ‬ ‫إذ‬ ‫اإلعتيادية،‬ ‫المعدنية‬ ‫للسبائك‬ ‫بدائل‬ ‫لتكون‬ ‫الحديثة‬ ‫الصناعات‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ‫عامة‬ ‫اص‬ ‫وخو‬ ‫المتانة‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫اإلجهادات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫لدرجات‬ ‫تحملها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تلك‬ ‫اص‬ ‫خو‬ ‫في‬ ‫إختالف‬ ‫وجود‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫علم‬ ‫مجال‬ ‫التطبيقات‬ ‫في‬ ‫مرغوبة‬ ‫خصائص‬ ‫وهي‬ ‫الليونة،‬ ‫و‬ ‫الصالدة‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ [1,2] . ‫ادى‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ً ‫اسعا‬ ‫و‬ ً ‫إهتماما‬ ‫القت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اميكية،‬ ‫وسير‬ ‫معدنية‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫الكبير‬ ‫اإلهتمام‬ ‫ما‬ ‫بط‬ ‫تر‬ ‫بإختصار‬ ‫وهي‬ ‫العالية‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫درجات‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫القابلية‬ ‫ولها‬ ‫الوزن‬ ‫وخفيفة‬ ‫عالية‬ ‫متانة‬ ‫ذات‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫بين‬ ‫األساس‬ ‫المادة‬ Matrix ‫وم‬ ‫التقوية‬ ‫ادة‬ Reinforcement material [3] . ‫تتضمن‬ ‫السباكة‬ ‫الميكانيكية‬ ‫الخالئط‬ ً ‫معا‬ ‫دماجها‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫صهر‬ ‫عمليات‬ ‫بدون‬ ‫األولية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫مساحيق‬ ‫من‬ ‫منتجات‬ ‫تصنيع‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫التقانات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اري‬ ‫الحر‬ ‫التلبيد‬ ‫بعمليات‬ ‫وتقويتها‬ [4] . ‫يمكن‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫استعمالها‬ ‫دروعا‬ ‫اإلشعاع‬ ‫توهين‬ ‫على‬ ‫تها‬ ‫قدر‬ ‫بسبب‬ ‫اإلشعاع‬ ‫من‬ ‫اقية‬ ‫و‬ ‫متصاصه.‬ ‫ا‬ ‫و‬ [5,6] . ‫ية‬ ‫البلور‬ ‫البنية‬ ‫و‬ ‫الميكانيكية‬ ‫الخصائص‬ ‫في‬ ً ‫اضحا‬ ‫و‬ ً ‫ا‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫ظهر‬ ُ ‫ت‬ ‫السبائك‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫لبعض‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫إضافة‬ ‫إن‬ [7] . ( ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫تصنيع‬ ‫إلى‬ ‫الحالي‬ ‫البحث‬ ‫يهدف‬ Mg -Zn -Al ‫أوكسيد‬ ‫من‬ ‫دقائق‬ ‫ضافة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ) ‫الكروم‬ ( 3 O 2 Cr ) ‫مختلفة‬ ‫نية‬ ‫وز‬ ‫وبنسب‬ ( (5,10,15wt% ‫الطاقات‬ ‫ذات‬ ‫لألشعة‬ ‫اقية‬ ‫و‬ ‫كسبائك‬ ‫إستخدامها‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫أشعة‬ ‫مثل‬ ‫العالية‬ ‫گاما‬ , ‫حيث‬ ‫تم‬ ‫السبائك‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫المشع‬ ‫المصدر‬ ‫من‬ ‫المنبعثة‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫تسليط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ (137Cs) ‫وبطاقات‬ ‫مختلفة‬ (511,662,1173,1284,1333KeV) ‫أشعة‬ ‫منظومة‬ ‫باستعمال‬ ‫الفحص‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تم‬ ‫إذ‬ ‫الي،‬ ‫التو‬ ‫على‬ ‫گاما‬ ( UCS-20 ) ‫الوميضي‬ ‫بالكاشف‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ( NaI(Tl) .) ‫العملي‬ ‫الجانب‬ .1 ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫تحضير‬ ( ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫ضرت‬ ُ ‫ح‬ Al-4%CO-1%Ni ‫نقاوة‬ ‫ذات‬ ‫األلمنيوم‬ ‫من‬ ‫قطعة‬ ‫بصهر‬ ) ( 99% ) ‫معلومة‬ ‫وبكتلة‬ ‫الصلب‬ ‫معدن‬ ‫من‬ ‫بودقة‬ ‫داخل‬ ‫في‬ (steel) ‫بائي،‬ ‫كهر‬ ‫فرن‬ ‫داخل‬ ‫و‬ ‫يت‬ ‫أجر‬ ‫بالكامل‬ ‫اإلنصهار‬ ‫عملية‬ ‫إتمام‬ ‫لضمان‬ .2 ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫المادة‬ ‫تحضير‬ ( ‫إلى‬ ‫ته‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫ظمت‬ ُ ‫ن‬ 850°∁ ‫إنصهار‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ) ‫ال‬ ‫أوكسيد‬ ‫دقائق‬ ‫ُضيفت‬ ‫أ‬ ‫تام،‬ ‫بشكل‬ ‫السبيكة‬ ‫كرو‬ ‫وبنسب‬ ‫م‬ ‫نية‬ ‫وز‬ ‫مقدارها‬ (5, 10, 15 wt%) ‫داخل‬ ‫الدقائق‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫ولضمان‬ ‫إضافتها‬ ‫قبل‬ ‫الدقائق‬ ‫لتلك‬ ‫المسبق‬ ‫التسخين‬ ‫مع‬ ‫لها‬ ‫اليدوي‬ ‫الخلط‬ ‫ُستعمل‬ ‫أ‬ ‫المنصهر‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫كررت‬ ‫السبيكة‬ ‫داخل‬ ‫للدقائق‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫في‬ ‫التجانس‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫لمز‬ ‫عملية‬ ( ‫من‬ ‫المزج‬ 3-2 ‫في‬ ‫المنصهر‬ ‫صب‬ ‫تم‬ ‫المنصهر،‬ ‫سيولة‬ ‫ار‬ ‫إستمر‬ ‫لضمان‬ ‫للفرن‬ ‫البودقة‬ ‫تعاد‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫ات،‬ ‫مر‬ ) ( ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫سخن‬ ‫الذي‬ ‫المعدني‬ ‫القالب‬ 250°∁ . ً ‫فجأة‬ ‫بالماء‬ ‫المصبوبة‬ ‫العينة‬ ‫ردت‬ ُ ‫ب‬ ‫إنجمادها‬ ‫وبعد‬ ،) .3 ‫ارية‬ ‫الحر‬ ‫المعاملة‬ ‫العينات‬ ‫تقطيع‬ ‫بعد‬ ‫المحلولية‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫الحر‬ ‫المعاملة‬ ‫يت‬ ‫اجر‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫و‬ ‫االساس‬ ‫للسبيكة‬ ‫القياسية‬ ‫باألبعاد‬ ‫للعينات‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ (480±5°∁) ‫لمدة‬ (1h) ‫أعقبها‬ ‫ثم‬ ‫بالماء‬ ‫التقسية‬ ‫ب‬ ‫الفرن‬ ‫في‬ ‫وضعت‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ (150°∁) ‫ول‬ ‫مدة‬ (2 h) . ‫الشكل‬ 1 . ‫المستخد‬ ‫للعينات‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫يمثل‬ ‫مة‬ . ‫يتوقف‬ ‫اإلشعاع.‬ ‫المناسبة‬ ‫الدروع‬ ‫تصميم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لإلشعاع‬ ( ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫في‬ ‫الصهر‬ ‫عملية‬ 850 °∁ ‫من‬ ‫قائق‬ ‫ر‬ ‫المنصهر‬ ‫داخل‬ ‫غمرت‬ ‫التام‬ ‫اإلنصهار‬ ‫حدوث‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ،) ‫نية‬ ‫وز‬ ‫بنسبة‬ ‫النقي‬ ‫الكوبالت‬ 4wt% , ‫ك‬ ‫فقد‬ ‫الصهر‬ ‫عملية‬ ‫تعيق‬ ‫أكسدة‬ ‫عملية‬ ‫لحدوث‬ ً ‫وتفاديا‬ ‫الغمر‬ ‫عملية‬ ‫انت‬ ‫يعة‬ ‫سر‬ ‫جدا‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫يك‬ ‫تحر‬ ‫ال‬ ‫مستمر‬ ‫ني‬ ‫وز‬ ‫بنسب‬ ‫النقي‬ ‫النيكل‬ ‫من‬ ‫قائق‬ ‫ر‬ ‫أضيفت‬ ‫ثم‬ ‫الصلب،‬ ‫من‬ ‫بقضيب‬ ‫للمنصهر‬ ‫ة‬ 1wt%) ‫الشكل‬ 1 . ‫ال‬ ‫التجانس‬ ‫فحص‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫عينات‬ ) ‫بعد‬ ‫الفرن‬ ‫إلى‬ ‫البودقة‬ ‫ُعيدت‬ ‫أ‬ ‫ة،‬ ‫المنصهر‬ ‫المادة‬ ‫مالمستها‬ ‫عند‬ ‫اقها‬ ‫إحتر‬ ‫لمنع‬ ‫األلمنيوم‬ ‫من‬ ‫قائق‬ ‫ر‬ ‫داخل‬ ‫محفوظة‬ ‫المنصهر(‬ ‫مزج‬ ‫تكرر‬ ‫تام‬ ‫بشكل‬ ‫السبك‬ ‫عناصر‬ ‫ولتجانس‬ ‫تلك،‬ ‫اإلضافة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫اإلنتهاء‬ 3 ‫ات)‬ ‫مر‬ , ‫وللمحافظة‬ ‫ُعيدت‬ ‫أ‬ ‫المنصهر‬ ‫سيولة‬ ‫ار‬ ‫إستمر‬ ‫على‬ ‫قالب‬ ‫في‬ ‫البودقة‬ ‫محتويات‬ ْ ‫بت‬ ِ ‫ك‬ ُ ‫س‬ ‫ثم‬ ‫مزج،‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫بعد‬ ‫للفرن‬ ‫البودقة‬ ( ‫ه‬ ‫قطر‬ ‫الصلب‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫الشكل‬ ‫اني‬ ‫إسطو‬ 1.5cm ( ‫تفاعه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ) 13cm ‫فقد‬ ‫للمنصهر‬ ‫مفاجىء‬ ‫يد‬ ‫تبر‬ ‫حدوث‬ ‫ولمنع‬ ،) ‫ة‬ ‫ار‬ ‫حر‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ً ‫مسبقا‬ ‫القالب‬ ‫خن‬ ُ ‫س‬ (250°∁) ‫بالم‬ ‫العينة‬ ‫يد‬ ‫تبر‬ ‫تم‬ ً ‫كامال‬ ‫المنصهر‬ ‫انجماد‬ ‫وبعد‬ ، .4 ‫القياس‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫المنبعثة‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫تسليط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تجانسها‬ ‫درجة‬ ‫وفحص‬ ‫أعاله‬ ‫للسبائك‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫توهين‬ ‫معامل‬ ‫إيجاد‬ ‫تم‬ ‫المشع‬ ‫المصدر‬ (137Cs) ‫مختلفة‬ ‫وبطاقات‬ (511,662,1173,1284,1333keV) ‫اجري‬ ‫إذ‬ ‫الي،‬ ‫التو‬ ‫على‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫منظومة‬ ‫باستعمال‬ ‫الفحص‬ UCS-20 ‫الوميضي‬ ‫بالكاشف‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ NaI(Tl) ‫األبعاد‬ ‫ذي‬ 2.5cm×3.8cm ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫الموضحة‬ ‫و‬ 2 ‫للفولتية‬ ‫ومجهز‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫ومضخم‬ ‫إبتدائي‬ ‫مضخم‬ ‫من‬ ‫المنظومة‬ ‫هذه‬ ‫تتكون‬ . ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫لمنع‬ ‫البارد‬ ‫اء‬ ‫ات‬ ‫الشجير‬ ‫أذرع‬ ‫مسافة‬ [8] ‫األساس.‬ ‫السبيكة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫القالب‬ ‫من‬ ‫المصبوبة‬ ‫العينة‬ ‫تخرج‬ ‫ثم‬ . ‫تشغيلها‬ ‫لغرض‬ ‫حاسوب‬ ‫بجهاز‬ ‫المنظومة‬ ‫هذه‬ ‫تبط‬ ‫وتر‬ ‫ات‬ ‫القنو‬ ‫متعدد‬ ‫ومحلل‬ ‫النتائج‬ ‫وتحليل‬ ‫قياساتها‬ ‫اءة‬ ‫وقر‬ .

+Ni Al+Co 
+ 3 O 2 5%+Cr +Ni Al+Co + 3 O 2 10%+Cr +Ni Al+Co + 3 O 2 Cr l 15%+ ‫

  (التﺃثير‬ ‫الثالثة‬ ‫التفاعالت‬ ‫بإحدى‬ ‫المادة‬ ‫ات‬ ‫ذر‬ ‫مع‬ ‫تتفاعل‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫گاما‬ ‫إشعاعات‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫از‬ ‫متو‬ ‫حزمة‬ ‫سقوط‬ ‫عند‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫الساقطة‬ ‫الفوتونات)‬ ‫(عدد‬ ‫اإلشعاعات‬ ‫شدة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫اج)‬ ‫األزو‬ ‫إنتاج‬ ‫أو‬ ‫كومبتن‬ ‫تﺃثير‬ ‫أو‬ ‫الكهروضوئي‬ 


	I 0					
	I = I o e -µx	… … … .. (1)	[9] :	‫شدتها‬ ‫وتكون‬ ‫إن‬ ‫اذ‬ μ ‫گاما.‬ ‫ألشعة‬ ‫الخطي‬ ‫التوهين‬ ‫معامل‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هو‬ : I ‫س‬ ‫اق‬ ‫إختر‬ ‫بعد‬ ‫ه‬ ‫مقدار‬ x ‫هي‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫مك‬ ُ
	.2 ‫التوهين‬ ‫ومعامل‬ ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫شدة‬ ‫تباين‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اكبة‬ ‫المتر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫األساس‬ ‫السبيكة‬ ‫تجانس‬ ‫درجة‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫المادة‬ ‫التجانس‬ ‫درجة‬
							‫المعياري.‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬	‫الخطي‬
	‫قيمها‬ ‫معدل‬ ‫مع‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫اقع‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫النافذة‬	I	.3 ‫گاما‬ ‫أشعة‬ ‫شدة‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫تجانس‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫يمكن‬ ‫الشدة‬ ‫تباين‬
		:	11 [	]	‫التالية‬ ‫العالقة‬ ‫باستعمال‬	∆ I	I ′ )%( ‫المادة‬ ‫لتجانس‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ . ‫اقع‬ ‫المو‬ ‫ولجميع‬
The use of gamma rays in studying the homogeneity of the alloy (AL-Co-Ni) reinforced with chromium oxide